Source: http://docplayer.pl/3096032-Aprobata-techniczna-itb-at-15-8489-2010-siatka-z-wlokna-szklanego-ssa-1363-sm0-5-do-systemow-ocieplen-warszawa.html
Timestamp: 2018-04-25 01:38:54+00:00
Document Index: 102326654

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8']

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA - PDF
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW V Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2010 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w październiku 2010 r. Zam. 690/2010
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: JSC Valmieras Stikla Škiedra Cempu 13, Valmiera, LV-4201, Łotwa stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 26 października 2015 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 26 października 2010 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 9 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2010 2/9 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Składniki (surowce) Właściwości techniczne PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE... 9
5 AT /2010 3/9 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest siatka z włókna szklanego, o nazwie handlowej SSA-1363-SM0.5, produkowana przez firmę JSC Valmieras Stikla Škiedra, Cempu 13, Valmiera, LV-4201, Łotwa. Siatka SSA-1363-SM0.5 charakteryzuje się splotem gazejskim i jest alkalioodporna. Szerokość siatki wynosi 1,0 lub 1,1 m, a długość w rolkach nie mniej niż 50 m. Nominalny wymiar oczek wynosi 4,0 x 5,0 mm. Wymagane właściwości techniczne siatki SSA-1363-SM0.5 podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Siatka SSA-1363-SM0.5 przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków: - w systemie ociepleniowym ATLAS według ETA-06/0081, - w systemie ociepleniowym ATLAS ROKER według ETA-06/0173, - w systemie ociepleniowym ATLAS XPS według ETA-07/0316, - w innych systemach objętych Europejskimi Aprobatami Technicznymi lub Aprobatami Technicznymi ITB, jeżeli wyniki badań poszczególnych systemowych układów ociepleniowych z zastosowaniem tej siatki będą spełniały wymagania określone w tych Aprobatach. Stosowanie siatki SSA-1363-SM0.5 powinno być zgodne z projektami ociepleń budynków, opracowanymi z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Składniki (surowce) Właściwości surowców stosowanych do produkcji siatki SSA-1363-SM0.5 oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być zapewnione w systemie kontroli jakości producenta.
6 AT /2010 4/ Właściwości techniczne Wymagane właściwości techniczne siatki SSA-1363-SM0.5 podano w tablicy 1. Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Rodzaj splotu gazejski p Długość, m 50 3 Szerokość, m (1,0 lub 1,1) ± 10% 4 Wymiary oczek w świetle, mm (3,6 x 4,3) ± 5% 5 Masa powierzchniowa, g/m ± 5% 6 Zawartość popiołu w temp. 625º, % 84,0 ± 4 7 Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH) 2 / 1 dm 3 ) 8 Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy zerwaniu, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH) 2 / 1 dm 3 ) 9 Wartość szczątkowa naprężenia, wzdłuż osnowy i wątku, % 10 Przyczepność międzywarstwowa w układach ociepleniowych systemów ATLAS i ATLAS XPS z EPS TR100 (określana w stanie powietrznosuchym), MPa ,8 3,0 50 0,10 PN-90/P ETAG Przyczepność międzywarstwowa w układzie ociepleniowym systemu ATLAS ROKER z MW TR80 (określana w stanie powietrzno-suchym), MPa 12 Odporność na uderzenie układach ociepleniowych systemów ATLAS, ATLAS ROKER i ATLAS XPS (określana w stanie powietrzno-suchym), J 0,08 1 ZUAT-15/V PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Siatka SSA-1363-SM0.5 powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczających przed samoczynnym rozwijaniem się. Do każdej rolki powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę wyrobu i jego przeznaczenie,
7 AT /2010 5/9 - nazwę i adres Producenta, - wymiary, - numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu. Siatkę z włókna szklanego, objętą Aprobatą, można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi i instrukcją Producenta. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobu z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosując system 4. W przypadku systemu 4 oceny zgodności Producent może wystawić krajową deklarację zgodności wyrobów, na podstawie: a) wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, b) zakładowej kontroli produkcji.
8 AT /2010 6/ Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: a) siłę zrywającą wzdłuż osnowy i wątku, w warunkach laboratoryjnych i w roztworze alkalicznym, b) wydłużenie względne, wzdłuż osnowy i wątku, w warunkach laboratoryjnych i w roztworze alkalicznym, c) przyczepność międzywarstwową w układzie ociepleniowym, d) odporność na uderzenie w układzie ociepleniowym. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wymiarów oczek w świetle, b) wymiarów siatki,
9 AT /2010 7/9 c) masy powierzchniowej Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) zawartości popiołu, b) siły zrywającej wzdłuż osnowy i wątku (po przechowywaniu w warunkach laboratoryjnych i w roztworze alkalicznym), c) wydłużenia względnego, wzdłuż osnowy i wątku (po przechowywaniu w warunkach laboratoryjnych i w roztworze alkalicznym) Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonać według norm i ETAG 004 wymienionych w tablicy 1 oraz zgodnie z p Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicy Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenia należy dokonać obserwując próbkę siatki nieuzbrojonym okiem, z odległości 0,5 m, w dziennym świetle Pobieranie próbek do badań Rolki siatki do badań należy pobierać losowo według normy PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne.
10 AT /2010 8/9 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność siatki z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz.1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość materiałów składowych oraz gotowego wyrobu, a także nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tego wyrobu W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie siatki z włókna szklanego SSA SM0.5, należy zamieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT /2010.
11 AT /2010 9/9 7. TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest ważna do 26 października 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-N-03010:1983 PN-90/P ETA-06/0081 ETA-06/0173 ETA-07/0316 ETAG 004 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do badań Tkaniny szklane. Metody badań Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS ROKER Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS XPS Złożone systemy izolacji cieplnej w wyprawami tynkarskimi Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. Sprawozdanie z badań Nr 1979/10/Z00NM (LM /10/Z00) Uzupełniające badania laboratoryjne siatki szklanej SSA-1363-SM0.5 dla potrzeb aprobaty technicznej Zakład Materiałów Budowlanych ITB. 2. Test report PB 1.1/ Testing of a glass fiber cloth in line with ETAG 004 MFPA Leipzig GmbH, Niemcy.